LÉON GUILLET — L'ÉTAT ACTUEL DE LA MÉTALLOGRAPHIE MICROSCOPIQUE 589 



et on le coupe à moitié hauteur, ce qui donne, 

 id'une part, un tronc de cône ouvert et, d'autre 

 part, un cône de plus petite dimension. Le tronc 

 de cône D est placé dans le tube, la partie étroite 

 vers le bas, et le cône fermé E est placé au-dessus, 

 la pointe tournée vers le haut, de telle sorte que le 

 plan de sa base soit dans le plan de la base supé- 

 irieure et la plus large du tronc de cône. Le bou- 

 chon supérieur est traversé au centre par un long 

 tube de verre F de o millimètres environ de dia- 

 mètre intérieur, qui descend jusqu'au-dessus de la 

 pointe du petit cône et sert à amener l'éineri d'une 

 façon continue. 



Cet émeri glisse sur la 

 surface du cône et, en la 

 quittant, tombe dans le 

 courant d'eau ascendant 

 qui passe autour de la 

 base du cône droit, par 

 l'ouverture du cône ren- 

 versé. Les parties les plus 

 fines sont alors entraînées 

 par le courant d'eau et les 

 plus lourdes tombent au 

 fond de l'appareil, où elles 

 sont réunies autour de 

 l'entonnoir ; les parties 

 entraînées montent vers 

 le haut de l'appareil et 

 sortent par un tube II fixé 

 latéralement dans le bou- 

 chon supérieur. 



Ce tube est recourbé en 



Fig.i. — Appareil d,'. M. Le forme d'S et porte dans 



Chatelier pour la prépa- , . . , conrhurp un 



ration de l'emeri à polir. ^^ "^* ^^ ''^ couroure un 



— A, tube en verre fermé petit trOU à travers lequel 

 parles bouclions a et A : , ,. -, . . . i' • 



- le liquide entraînant 1 e- 



B, entonnoir en verre : 



C, caoutchouc amenant 

 Teau (lu récipient K ; D. 

 tronc de cône ouvert; E, 

 cône fermé: F, tube ame- 

 nant l'émeri du récipient 

 G; II, tube dVntrainc- 

 ment des matières légè- 

 res, qui se réunissent 



dans le vase 1. 



meri s'écoule au dehors 

 de l'appareil. Le niveau 

 du liquide se maintient 

 dans la branche verticale 

 ouverte à une hauteur qui 

 varie avec le débit de 

 l'eau, puisque, la section 

 de l'orilice d'écoulement étant constante, il faut 

 nécessairement, pour faire varier le débit, chan- 

 ger en même temps la pression hydrostatique. C'est 

 là le dispositif de l'appareil de Schone. 



On détermine dans une expérience préalable à 

 quelle hauteur de l'eau correspond un débit donné, 

 et chaque fois que l'on veut faire un lavage dans 

 les mêmes conditions avec le même appareil, il 

 n'y a qu'à ramener l'eau au même niveau. 



Pour introduire l'émeri d'une façon continue par 

 le tube central, celui-ci est raccordé au moyen d'un 

 caoutchouc à un tube pénétrant dans une fiole eu 



verre renversée G et fermée par un bouchon; le 

 flacon contient un mélange de potée et d'eau ; cette 

 potée s'écoule par son poids à travers le tube ver- 

 tical et le débit dépend, bien entendu, du diamètre 

 du tube à travers lequel se fait la chute. Un dia- 

 mètre de 3 à o millimètres semble donner des 

 résultats satisfaisants. 



L'eau décantée, qui entraîne la potée tine, peut 

 être reçue dans de grands vases, oii on l'abandonne 

 à la décantation. 



Mais il est plus simple de l'envoyer dans un vase 

 de section notablement plus considérable, par 

 exemple un llacon I de 2 litres de capacité ayant 

 environ 20 centimètres de diamètre, dans lequel la 

 vitesse de circulation de l'eau, en raison de la 

 section plus grande, est moindre que dans le tube 

 vertical. La majeure partie de la potée s'y déposera 

 et l'on perdra, ce qui ne peut qu'être avantageux, 

 les parties les plus fines entraînées au dehors. 



On peut se servir, pour cela, d'un flacon à deux 

 tubulures. Le mélange d'eau et de potée arrive par 

 une tubulure latérale au moyen d'un tube à enton- 

 noir pénétrant à mi-hauteur dans le flacon. Son 

 extrémité inférieure est effilée et recourbée hori- 

 zontalement. En la dirigeant tangentiellement aux 

 parois du flacon, on produit dans le litjuide un 

 mouvement de rotation qui favorise encore la sépa- 

 ration de l'émeri. L'eau s'écoule à la partie supé- 

 rieure par la tubulure centrale. 



Nous avons vu comment se préparent les ma- 

 tières à polir. Examinons maintenant comment on 

 les utilise. 



Aux laboratoires des usines de Dion-Boulon, 

 où l'on polit une moyenne de 3o à 45 échantillons 

 par jour, nous procédons de la façon suivante : 



.-Vprès dégrossissage sur meule de carborundum 

 et passage très léger sur une meule garnie d'émeri 

 grossier, nous polissons la surface à examiner sur 

 une série de papiers d'émeri du commerce n"" 0000 

 et potée 000; nous avons pu obtenir, d'une maison 

 spécialisée dans la préparation de ces papiers, 

 qu'elle nous fournisse un produit suffisamment 

 régulier. Ces papiers sont purement et simplement 

 maintenus avec une main sur une glace épaisse, 

 tandis que l'autre main promène l'échantillon. 

 Pour que l'opération soit rapide, il faut que 

 l'échantillon soit frotté sur un papier dans un sens 

 et sur le papier suivant dans le sens perpendicu- 

 laire, ceci afin qu'un papier puisse en quelque sorte 

 effacer les raies créées par le précédent. 



On peut activer l'action des papiers d'émeri en 

 les humectant de térébenthine, la diminuer en 

 répandant des corps gras, des savons, etc. (H. Le 

 Chatelier). 



Ceci fait, les dernières opérations consistent 

 dans le polissage à l'alumine sur des disques tour- 



